596 
M. Goldschlag, 
wurde. Es kommt dort als Schotter vor. Es ist ein graugrünes 
Gestein von phorpyrischer Struktur mit Einsprenglingen von Augit, 
Änigmatit (Cossyrit) und Magnetit. Sekundär kommen Aggregate 
zeolitliischer Substanzen in großer Menge vor. 
U. d. M. tritt dieselbe Mineralkombination wie beim Nephe- 
linit auf, nur tritt hier noch akzessorisch der Cossyrit hinzu. 
Der Ägir in augit ist hier gut idiomorph, stellenweise mit 
gerundeten Ecken und an manchen Stellen in der Flußrichtung 
gebogen. Zonarstruktur ist nicht selten anzutreffen. Pleochrois- 
mus // c schwach grünlichgelb, J_ c gelb mit einem Stich ins Grüne. 
Die Auslöschungsschiefe schwankt um 30 °. Als Einschluß kommt 
der Magnetit in rektangulären Kriställchen, hie und da der Cossyrit 
und Grundmasseschläuche vor. Bemerkenswert ist noch eine kranz- 
artige Anhäufung von Mikrolithen um den Augit. 
Der Nephelin ist idiomorph in rechteckigen Tafeln vorhanden. 
Meist ist er frisch, nur manchmal von unregelmäßig verlaufenden 
Sprüngen durchquert, an denen eine Verwitterung zu glimmer- 
artigen Produkten beginnt. Von Einschlüssen ist Magneteisen 
sehr häufig. Er ist optisch anomal, Schnitte mit zweiachsigem 
Habitus sind nicht selten, sie zeigen einen ganz kleinen Achsen winkel. 
Der akzessorische Änigmatit ist idiomorph, hie und da sind 
es nur zerlappte Stücke, deren Pleochroismus zwischen dunklerem 
Gelb und tieferem Braun sich bewegt. An manchen Individuen 
tritt eine Bestäubung ein, wie man sie vom Apatit her kennt. Aus 
diesem Mineral bestehen wahrscheinlich auch die häufigen Nadel- 
aggregate von subradialer Anordnung, die sich meistens um ein 
dunkleres Korn herumlagern. 
Von den Nebengemengteilen ist der Magnetit sehr häufig, 
Apatit seltener. Beide weisen dieselben Eigenschaften auf. wie 
sie beim Nephelinit beschrieben wurden. 
Die chemische Analyse dieses Gesteins ergab folgendes 
Kesultat : 
Analyse IV. 
Gew.-°/o 
Mol.-Prop. 
Mol.-°/o 
Si0 2 .... 
. 43,47 
0,7197 
49,40 
Ti0 2 . • • • 
. 2,52 
0,0314 
2,02 
ai,o 8 . - 
. 12,60 
0,1233 
8,46 
Fe 2 0 3 . . . 
. 9,85 
0,0614 \ 
11,70 
Fe 0 . . . . 
. 3,53 
0,0491 / 
MnO .... 
1,74 
0,0245 
1,68 
MgO .... 
. 4.11 
0,1018 
6,98 
CaO . . . . 
. 11,96 
0,2119 
14,55 
Na, 0 . . • 
. 3,25 
0,0523 
3,59 
K 2 0 . . . • 
. 1,74 
0,0180 
1,23 
P 2 0 5 . . . . 
. 1,04 
0,0073 
0,50 
Glühverlust . 
4,14 
— 
— 
99,92 
1,4007 
100,11 
